**********************************************************************************************************************************
Epoxy BS 4000/ Epoxy BS 3000 M
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Positionen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiefgaragen / Parkhäuser
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die folgende Musterleistungsbeschreibung ist
speziell für die Verwendung als funktionelles
Betonschutzsystem in Parkhäusern und Tiefgaragen 
erarbeitet worden und bezieht sich nicht auf 
Wohn- und Aufenthaltsräume oder Bereiche mit
optischem Anspruch.

Die Verbräuche und Aufbauten sind an die in der
DIN 1045 für Stahlbetondecken in Parkbereichen 
empfohlenen Festigkeits- und Expositionsklassen
angepasst. Abweichende Untergründe erfordern 
Anpassungen im Systemaufbau.

Die angegebenen Systemaufbauten,
Verarbeitungshinweise, Werkzeuge und
Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung
angenommen werden und müssen den örtlichen
Gegebenheiten angepaßt werden. Die Eignung dieses
Systemes ist vom Planer, Auftraggeber und
Auftragnehmervor Ort zu prüfen.

Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
im Wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
und die Lebensdauer zu verlängern, sind
Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
unterziehen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte
den Remmers Reinigungs- und Pflegehinweisen für
Bodenbeschichtungssysteme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Hinweis: Aufgrund von Verarbeitungsbedingungen,
Rautiefen oder zu erbringender Mindestschichtdicken können Mehrverbräuche bzw. Schichtdickenzuschläge
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis: Aufgrund von Verarbeitungsbedingungen,
Rautiefen oder zu erbringender Mindest-
schichtdicken können Mehrverbräuche bzw.
Schichtdickenzuschläge erforderlich sein.

Rautiefenzuschläge:
Rt < 0,5 mm - mind. 0,6 kg/m²
Rt < 1,0 mm - mind. 1,2 kg/m²
z.B. Zum Ausgleich von Kugelstrahl-Spuren

Produkt / Verbrauch:
Nach Bedarf für Rautiefe und Fließeigenschaften
mind. 1,20 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320>
u. anteilig Remmers Selectmix 01/03 <4405>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001002 Stahlkugelstrahlen von mineralischen Flächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
mittels Stahlkugelstrahlverfahren zur Erzielung
eines tragfähigen, sauberen und saugfähigen
Untergrundes, frei von haftungsmindernden
Schichten. Mittels Industriestaubsauger ist der
Untergrund staubfrei herzustellen. Der Untergrund
muss nach der Untergrundvorbehandlung die
geforderten Werte aus den technischen Unterlagen 
des nachfolgenden Beschichtungssystems aufweisen 
und zur Beschichtung geeignet sein.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
001003 Aufweiten und Schliessen von
Untergrundrissen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maschinelles Einschneiden und Aufweiten 
von Rissen entlang des Rissverlaufes mittels
Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
mind. 2-3 cm. Anschließend wird der Riss
im Abstand von ca. 20-30 cm quer
eingeschnitten. Mittels Industriestaubsauger 
ist der Rissverlauf staubfrei herzustellen. 
In die quer eingeschnittenen Kerben werden zur
Verbesserung der Bewehrung geeignete
Bewehrungsstähle bzw. Klammern gelegt.
Kraftschlüssiges Schließen der vorbereiteten 
Risse mittels Pinselinjektage mit  
IR Epoxy 360, einem transparenten,
niedrigviskosen, zweikomponentigen Epoxydharz.

Prüfung gem. KTW Empfehlung des 
Bundesgesundheitsamtes

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,4-0,7 kg/lfdm.  IR Epoxy 360 <6872>
(oder: ca. 1,1 kg/dm³ Hohlraum)

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
001004 Rissverspachtelung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oberflächenbündiges Verspachteln der
sanierten Rissverläufe mit einem
Spachtel bestehend aus 1 Gewichtsteil
 Epoxy BH 100, einem
transparenten, mechanisch hoch belastbaren,
zweikomponentigen Epoxydharz und bis zu
15 %  ADD TX Neu.

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,30 kg/m²  Epoxy BH 100 <0905>
anteilig ca. 5-10%  ADD TX Neu Neu (je nach Bedarf) <0942>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
001005 Detailanschluß mittels Hohl-/Dreieckskehle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In allen innenliegenden Kanten sind Dreieckskehlen
(5 x 5 cm) einzubauen. Zunächst werden die 
Haftflächen mit Remmers Epoxy ST 100, einem
transparenten, mechanisch hoch belastbaren,
zweikomponentigen Epoxydharz grundiert. In die
noch frische Grundierung wird ein Mörtel bestehend
aus 1 Gewichtsteil Remmers Epoxy 
ST 100 und 10 Gewichsteilen Remmers SelectMix
0/10, einer Füllstoffmischung aus verschiendenen,
naturbelassenen Füllstoffen, eingebracht und 
mittels geeigneter Kelle in der entsprechenden
Form abgezogen und geglättet.

Produkte / Verbrauch:
Grundierung:
ca. 0,20 kg/lfd.m Remmers Epoxy ST 100 <1160>
Verbrauch für Hohlkehle mit Schenkellänge 5 cm
mind. ca. 0,20 kg/lfd.m Remmers Epoxy ST 100 <1160>
ca. 2,00 kg/m² Remmers Selectmix 0/10 <6750>

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
001006 Elastischer Detailanschluss mittels abgestellter Hohl-/Dreieckskehle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In allen innenliegenden Kanten sind
Hohlkehlen einzubauen. Dazu wird in
diesen Bereichen ein geeigneter
Dämmstreifen (z. B. Styropor) fixiert,
um ein Abreissen der Hohlkehle von der
aufgehenden Wand zu vermeiden.

Zunächst werden die Haftflächen mit
Epoxy ST 100, einem lösemittelfreien, 
transparenten, mechanisch belastbaren, 
zweikomponentigen Epoxydharz grundiert. 
In die noch frische Grundierung wird ein Mörtel 
bestehend aus 1 Gewichtsteil Remmers 
Epoxy ST 100 und 10 Gewichtsteilen 
Remmers Selectmix 0/10, einer Füllstoffmischung 
aus verschiendenen, naturbelassenen Füllstoffen 
eingebracht und mittels geeigneter Kelle in der 
entsprechenden Form abgezogen und geglättet.

Nach Erhärten wird der Dämmstreifen
hinter der Hohlkehle entfernt.
Anschließend wird durch den Einbau von
Albon Rundschnur die richtige Fugentiefe
eingestellt. Verfugung der Wandanschlussfuge 
mit Remmers Multisil NUW, nach Grundierung 
Remmers Unterwasserprimer.

Produkte / Verbrauch:
Grundierung:
ca. 0,20 kg/lfm Remmers Epoxy ST 100 <1160>
Verbrauch für Hohlkehle mit Schenkellänge 5 cm
mind. ca. 0,20 kg/lfd.m Remmers Epoxy ST 100 <1160>
ca. 2,00 kg/m² Remmers Selectmix 0/10 <6750>
mind. 0,02 kg/m Remmers Unterwasserprimer <7450>
mind. 100 ml/m Remmers Multisil NUW  <7525>
bei 1 cm² Fugenquerschnitt
(Farbe nach Wahl des AG)

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001007 Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2K
EP-Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundieren der sauberen und saugfähigen Flächen
mit Remmers Epoxy BS 4000, einem
wasseremulgierbaren, pigmentierten,
zweikomponentigen Epoxydharz unter
Zugabe von 10 % Wasser. Das Material wird in
geeigneter Weise auf der Fläche verteilt und
sofort im Anschluss miteinem Farbroller sorgfältig
in den Untergrund eingearbeitet.

Produkt / Verbrauch:
Verbrauch:
ca. 0,15 - 0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000
(je nach Untergrund) <6320-6323>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001008 Gefüllte Einstreuschicht mit einem wässrigen, pigmentierten 2K EP- Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beschichten der vorbereiteten Flächen,
nach klebfreiem Erhärten der
vorangegangenen Schicht, mit einem
Fließbelag bestehend aus 1 Gewichtsteil
Remmers Epoxy BS 4000, einem
wasseremulgierbaren, pigmentierten,
zweikomponentigen Epoxydharz, bis zu 1 
Gewichtsteil Remmers Quarz 01/03 (Körnung
0,09-0,25 mm) und 10 % Wasser. 
Das Material wird in geeigneter Weise, z. B. mit
einem gezahnten Gummischieber, Glätt- 
oder Zahnkelle gleichmäßig auf der 
Flächeverteilt und nach entsprechender
Liegezeit mit einer Stachelwalze und
Schlingenwalzeintensiv durchgearbeitet.

Nach entsprechender Liegezeit (temperaturabhängig)
wird die noch frische Schicht vollsatt abgestreut
mit Quarz 03/08 (Körnung 0,3-0,8 mm) 
abgestreut. Nach Erhärten wird der nicht
eingebundene Quarzsandüberschuss entfernt.

Produkte / Verbrauch:
mind. 1 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6323>
ca. 1,0 kg Remmers Selectmix 01/03 (MV 1:1 <4405>)
anteilig Wasser
Einstreuung:
mind. 6,0 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001009 Kopfversiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten, matten 2K EP-Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versiegeln der abgestreuten Basisschicht
mit Remmers Epoxy BS 3000 M, einem 
wasseremulgierbaren, pigmentierten,
matten und zweikomponentigen Epoxydharz.
Das Material wird in geeigneter Weise, z. B. mit 
einem Gummischieberstrammüber die herausstehenden
Quarzsandspitzen abgezogen und sofort im Anschluss
mit einem Farbroller sorgfältig nachgerollt.

Hinweis:
Das Material wird in 2 Arbeitsgängen aufgebracht.
Es ist auf eine ausreichende Luftventilation
zu achten, um einen Abtransport der
Feuchtigkeit zu gewährleisten.

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,6 kg/m² Remmers Epoxy BS 3000 M (2 Arbeitsgänge) <6370-6372>

Einheit: m2